Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994?
Cho tôi hỏi thử độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim bằng phương tiện gì và phương pháp xác định của vải dệt kim như thế nào? Mong được giải đáp!
<subquestion>Thử độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim bằng phương tiện gì?</subquestion>
Căn cứ Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 quy định phương tiện thử:
<ref>Phương tiện thử
Máy kéo đứt bằng mẫu thử kiểu đứng
Dưỡng cắt mẫu với kích thước 50x200mm
Kéo cắt mẫu
Thước thẳng khắc vạch đến 1mm.
</ref>
Theo đó, nhằm thử độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim thì sử dụng các phương tiện sau:
- Máy kéo đứt bằng mẫu thử kiểu đứng
- Dưỡng cắt mẫu với kích thước 50x200mm
- Kéo cắt mẫu
- Thước thẳng khắc vạch đến 1mm.
<subquestion>Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim như thế nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 quy định lấy mẫu và chuẩn bị mẫu:
<ref>Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
4.1. Lấy mẫu ban đầu theo TCVN 5791-1994
4.2.1. Từ mỗi mẫu ban đầu cắt ra 5 bảng mẫu thử theo chiều dọc và 5 theo chiều ngang. Đối với loại vải dệt kim không biết rõ phạm vi độ giãn đứt tương đối thì cắt thêm bằng mẫu thử dự trữ để thử chọn tốc độ kéo đứt theo điều 5.1.5.
4.2.2. Kích thước mẫu thử
Mẫu thử hình chữ nhật, có kích thước phần làm việc 50x100mm và kích thước mẫu thử 50x220mm.
Khi dùng dưỡng, phải đặt cạnh lớn của dưỡng song song với cột vòng khi chuẩn bị băng dọc và song song với hàng vòng khi chuẩn bị băng ngang.
Trong trường hợp hàng vòng ở mẫu ban đầu bị lệch, các băng ngang phải cắt vuông góc với mép vải hoặc với đường gấp giữa của vải dệt kim.
4.2.3. Vị trí của các băng mẫu thử ở mẫu ban đầu bố trí để các băng dọc không bị trùng cột vòng và cách mép cặt dọc hoặc đường gấp giữa ít nhất 50mm. Các băng ngang không bị trùng hàng vòng và cách mép cắt ngang ít nhất 50mm.
4.3. Giữ mẫu thử trong điều kiện khí hậu quy định theo TCVN 1748-91 không ít hơn 24 giờ.
</ref>
Theo đó, việc lấy mẫu và chuẩn bị mẫu để xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim như sau:
- Lấy mẫu ban đầu theo TCVN 5791-1994
- Từ mỗi mẫu ban đầu cắt ra 5 bảng mẫu thử theo chiều dọc và 5 theo chiều ngang.
- Kích thước mẫu thử:
+ Mẫu thử hình chữ nhật, có kích thước phần làm việc 50x100mm và kích thước mẫu thử 50x220mm.
+ Khi dùng dưỡng, phải đặt cạnh lớn của dưỡng song song với cột vòng khi chuẩn bị băng dọc và song song với hàng vòng khi chuẩn bị băng ngang.
+ Trong trường hợp hàng vòng ở mẫu ban đầu bị lệch, các băng ngang phải cắt vuông góc với mép vải hoặc với đường gấp giữa của vải dệt kim.
- Vị trí của các băng mẫu thử ở mẫu ban đầu bố trí để các băng dọc không bị trùng cột vòng và cách mép cặt dọc hoặc đường gấp giữa ít nhất 50mm.
- Các băng ngang không bị trùng hàng vòng và cách mép cắt ngang ít nhất 50mm.
- Giữ mẫu thử trong điều kiện khí hậu quy định theo TCVN 1748-91 không ít hơn 24 giờ.

Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994? (Hình từ Internet)
<subquestion>Tiến hành thử độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim như thế nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 5 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 quy định tiến hành thử độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của vải dệt kim như sau:
(1) Điều kiện thử
- Tiến hành thử trong điều kiện khí hậu quy định theo TCVN 1748 – 1991.
- Khoảng cách ban đầu giữa hai miệng kẹp của máy kéo đứt (độ dài làm việc của mẫu thử) bằng 100 ± 1mm.
- Sử dụng thang đo lực trên máy kéo đứt sao cho giá trị đo được nằm trong phạm vị từ 25 đến 75% giá trị lớn nhất của thang đo.
- Khối lượng tạo lực căng ban đầu theo quy định sau:

- Thời gian kéo đứt mẫu thử phải nằm trong phạm vi (60 ± 15)s
+ Đối với vải dệt kim có độ giãn đứt tương đối đến 70% thường sử dụng tốc độ kẹp của máy kéo đứt là 60mm/ph, từ 71 đến 120% sử dụng 100mm/ph và lớn hơn 121% sử dụng 200mm/ph.
+ Đối với vải dệt kim không biết trước phạm vi độ giãn đứt tương đối, phải dùng băng mẫu thử dự trữ để thử và điều chỉnh tốc độ chuyển động của kẹp cho đến khi đạt được thời gian kéo đứt quy định.
(2) Tiến hành thử
- Hãm cố định kẹp trên của máy, đưa kim chỉ lực và kim chỉ độ giãn về điểm O.
- Đưa một đầu băng mẫu thử vào miệng kẹp trên sao cho mẫu phẳng đều, nằm thẳng chính giữa kẹp rồi vặn kẹp lại.
- Cho đầu còn lại của băng vào miệng kẹp dưới rồi tạo lực căng ban đầu theo quy định.
- Nới lỏng kẹp trên ra một ít để lực căng tác dụng đều trên toàn bộ chiều rộng băng mẫu rồi vặn chặt lại.
- Sau khi vặn chặt kẹp dưới, mở chốt hãm kẹp trên và cho máy làm việc.
- Loại bỏ kết quả thử của mẫu thử bị trược hoặc bị đứt ngay miệng kẹp.
- Mẫu thử loại bỏ được thay thế bằng mẫu thử mới được chuẩn bị từ chính mẫu ban đầu tương ứng của mẫu thử bị loại.
- Cho phép dùng miếng đệm lót miệng kẹp để mẫu thử khỏi trượt hoặc đứt ở miệng kẹp.
- Trong quá trình kéo mẫu phải chú ý theo dõi và ghi kết quả khi kim chỉ lực dừng lần thứ nhất trên thang đo lực.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994 TCVN 5791-1994 TCVN 1748-91 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5795:1994